( 354 ) 

 sur les résultats; mais on sait très bien qu'une pièce écrouie se brise beau- 

 coup plusfacileinent qu'iuie ;iulre, et c'est parlicuiièn>ment sous c rapport 

 que ses propriétés sont prufoudémeiit altérées. 



» La trempe est un effet du même ordre, poussé à l'extrême, qui n'est à 

 peu près réalisable que sur l'acier, sous l'action d'un brusque refroidisse- 

 ment, et cette modification siugidièrese détruit, comme l'écrouissage, par 

 un recuit convenable. 



)) Il y a évidemment une corrélation entre ces deux états analogues, qui 

 disparaissent par le même procédé du recuit, et il importe par conséquent 

 d'examiner l'influence de ce recuit, qui produit sur tous les métaux le 

 même effet et qui, après un écrouissage même très énergique, semble les 

 ramener exactement dans leurs conditions primitives. 



» C'est particulièrement à l'aide de ce recuit, renouvelé autant de fois 

 qu'il est nécessaire, que l'on parvient, par îles étirages successifs, effectués 

 souvent à la température ambiante, à modifier certaines dimensions d'ime 

 pièce de métal dans une proportion excessive. 



>) L'état d'écrouissage serait ainsi caractérisé par le prolongement d'ac- 

 tions supérieures à celles qui correspondent à la limite d'élasticité et don- 

 nerait lieu, pour toute déformation plus prolongée, à une véritable modi- 

 fication moléculaire, que le recuit peut faire disparaître. 



B On comprend que la succession plus ou moins rapide des efforts 

 exercés du dehors puisse varier dans ses effets, pour cette période inter- 

 médiaire, et c'est ce qui expliquerait les grandes différences que l'on peut 

 remarquer dans l'évaluation du travail de désagrégation ou dans ce que 

 l'on est convenu d'appeler la résistance vive de rupture. 



» Au point de vue mécanique, les actions extérieures ne sont donc pas 

 seulement caractérisées par la constance du coefficient d'élasticité, pendant 

 la période d'rlasticité pariaite, mais encore, et au delà, par l'état molécu- 

 laire, transitoire ou permanent, auquel la matière a été amenée. 



» Les corps malléables subiraient presque tous, le plomb lui-même dans 

 une moindre mesure, l'écrouissage qui, en leur conservant le même coeffi- 

 cient d'élasticité, peut prolonger notablement la nouvelle période élastique, 

 et ils tliffèrtDl des corps cassants eu ce que, pour ceux-ci, l'élasticité reste 

 à peu près parfaite jusqu'à la ruptiue, alors qu'on n'avait jusqu'ici con- 

 sidéré chez eux aucune période de parfaite élasticité. 



)) Résultais numériques. — Nous ne terminerons pas ces considérations 

 sans faire connaître pour quelques matières les coefficients d'élasticité et 



